— 222 — 



dessen die Yerdünnung ziemlich weit, d. b. bei beller 

 Rotglut, also bei etwa 1100° bis auf 0,00005 mm Druck 

 getrieben werden. 



Nicbt so weit, nur bis etwa ^loooo mm, lässt sieb, 

 für beiläufig die gleiche Temperatur, die Verdünnung 

 beim Chrom bringen. Chrom greift die Glasur erheb- 

 lich an. 



Nach einer gütigen Mitteilung der Direktion der 

 Kgl. Porzellan-Manufaktur in Berlin entspricht die 

 Zusammensetzung der Grlasur etwa der Formel : 



0,67 CaO j 



0,22 MgO l Al2O3 + 10SiO2 



0,11 K2O I 



Der Alkaligehalt wird durch Einführung ^on Nor- 

 wegischem Feldspath erzielt, daher enthält die Glasur 

 immer auch Natron 



Das Alkali wird nun durch Chrom dämpfe redu- 

 ziert, und Kalium und Natrium destillieren als Metalle 

 über, als welche wir, Herr Dr. Thon und ich, sie 

 spektroskopisch, und als Platindoppelsalz, nachweisen 

 konnten. 



Während also Natrium bei nieder n Temperaturen 

 Chrom aus dem Chlorid reduziert, tritt das umgekehrte 

 Verhältnis für die Sauerstoffverbindungen bei hohen 

 Temperaturen ein. 



Das Niederschlagen von metallischem Chrom wird 

 dadurch übrigens nicht verhindert ; die deutlich im Sili- 

 kat angegriffene Glasur überzieht sich mit einer Schicht 

 verschiedener — wohl Oxyde, — unter denen neben einem 

 braunen auch das grüne Sesquioxyd Cr2 O3 auftritt. — 

 Auf dieser schützenden Schicht setzen sich, teils ver- 

 einzelt, teils zu einer Haut vereinigt, glänzende Kry- 

 stalle an, die jedoch meist keine scharf begrenzten Flä- 

 chen zeigen. 



